256 D. HORVÁTH BÉLA 
így iparilag az aluminium egy része fel nem használható. Ezen képlet segé- 
lyével kiszámítható, hogy 100 súlyrész kovasav (SiO,) 84-74 súlyrész alu- 
miniumoxydot (Al,09), illetve 44-94 súlyrész színaluminiumot köt le, mely 
mennyiség azután fém-aluminiummá többé már föl nem dolgozható. A 15. sor- 
számú bauxit 12-3890-nyi kovasavja 5"5690 aluminiumot, tehát az összes szín- 
aluminium mennyiség 17-8590-át; a 16. sorszámú bauxit 5-5590-nyi kovasavja 
24990 aluminiumot, tehát az összes színaluminium mennyiség 9-0190-át teszi 
iparilag értéktelenné. Magas kovasavtartalomnál tehát oly nagy mennyiség 
megy veszendőbe, hogy a gyártás rentabilitása érzékenyen csökkenne. Az 
1—14. sorszámú bauxitok kovasavtartalma középértékben 175690, színaluminium- 
tartalmuk középértékben 26-6790. Ezen kovasavmennyiség 077090 aluminiumot, 
tehát az összes színaluminium mennyiségnek csak 2:6290-át teszi iparilag fel 
nem használhatóvá, oly kis mennyiséget tehát, mely az aluminiumgyártás üze- 
ménél megengedhető. 
Az 1. és 6. sorszámú vörös bauxit, és a 15. sorszámú fehér bauxit teljes 
kémiai elemzése a következő eredményeket adta : 
Alkotórész 4. sorszámú ]! 6. sorszámú / 15. sorszámú 
90 vörös bauxit ! vörös bauxit / fehér bauxit 
Sz0, 1:52 1532 12:38 
TO, 3":10 1"95 3:95 
Al,0; 53"20 58-26 58-74 
Fe, 0, 27:66 30-22 7:84 
MgO nyom. 0:09 0-11 
CaO 0-:20 — j 0:32 
H,O 14:39 8:09 j 16:31 
Összesen ] 100-0O7  ] 100-13 99:65 
A kémiai elemzés adataiból látható, hogy a vörös bauxitnak kovasav- 
tartalma sokkal kisebb, vastartalma pedig sokkal nagyobb a fehér bauxiténál 
mely már a kétféle színben is magyarázatát találja. Mert a vörös színeződést 
a vörös bauxitnál a vasoxyd nagy mennyisége, a szürkés színeződést a fehér 
bauxitnál az alacsony vastartalom mellett a színtelen alkotórészek nagy mennyi- 
sége okozza. Aluminium-gyártásra a fennti elemzési eredmények alapján külö- 
nösen a vörös bauxitok használhatók fel. 
Szápsczgky mikroszkopos vizsgálatai szerint a bauxitokban a következő 
ásványok voltak meghatározhatók : 1. diaszpor Al,0,. H,O, gibbsit (hydrargil- 
lit) AI,0, . 3H,O és korund Al,O, az aluminium víztartalmú oxydjai, illetve 
oxydja: 2. vasércek: magnetit FeO. Fe,O9, hematit Fe,O,, gőthit Fe,O,, 
HO, himonit 2Fe,0,. 3H,O, ilmenit (Fe Ti),Og, ezekre vezethető vissza az 
ércek magas vastartalma, az ilmenitre a Ti0, tartalom; 3. kovasavas ásvá- 
nyok : kvarc SiO,, klorit (bázikus víztartalmú Mg- Al. szilikát), és fehér csillám 
